188 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



Analoge Reaktion erzielt man durch Phlorogluzin -|- Salzsaure. Der 

 Hanf ist somit selbst in seinen besten Sorten verbolzt, wenn auch nicht 

 in dem MaBe wie die Jute. Jod und Schwefelsaure farben die Fasern 

 der besten Sorten rein blau, jene der minderen, starker verholzten hin- 

 gegen griinlich blau. Alles was an Oberhaut-, Parenchym- und Holz- 

 gewebe der Faser anhaftet, wird durch diese beiden Reagenzien gelb 

 bis braun gefarbt und durch Kupferoxydammoniak nicht aufgelust, 

 wahrend die aus Bastzellen bestehende Faser durch dieses Reagens 

 zerstiirt wird. 



Die gro'Bten Hanfmengen produziert RuBland. Die russischen Hanfe 

 sind nicht fein, aber von groBer Festigkeit und Resistenz, auch gegeniibe'r 

 dem EinfluB des Wassers. 



Die ausgezeichnetste aller im Handel erscheinenden Hanfsorten ist 

 entschieden der Bologneser Hanf, dessen Lange bis iiber .2 m steigt, 

 dessen Glanz seidig ist und der sich durch flachsartige Weichheit und 

 blonde Farbe von alien anderen Hanfsorten unterscheidet. Dem Hanfbau 

 und der Hanffasergewinnung wird u'berhaupt in Italien groBe Aufmerk- 

 samkeit zugewendet *), was ; sich ja in der guten Oualitat der erzielten 

 Faserprodukte ausspricht. Aber die Einfuhr anderer Faserstoffe, insbe- 

 sondere von Sisal (Blattfaser von Agave sisalana], schrankt jetzt schon 

 die Kultur des Hanfes in Italien ein. Die Anbauflache ist dort in letzter 

 Zeit tatsachlich klein geworden. Wahrend grobere italienische Hanf- 

 sorten im Sisal einem gefiihrlichen Konkurrenten gegenuberstehen, hat 

 sich die Produktion feinerer Hanfsorten gehoben, da dieselben, insbe- 

 sondere zu Bindfaden, durch Sisal nicht zu ersetzen sind. 



Den besten italienischen Sorten (Bologna, Ferrara) kommt an Giite 

 zunachst der Hanf von Grenoble. Der spanische Flachs (Hanf von 

 Orihuela) wird als sehr fest bezeichnet. ElsaB, PreuBen und das Gebiet 

 des ehemaligen Osterreich produzieren groBe Mengen von Hanf, von denen 

 besonders der StraBburger Hanf sich durch Giite auszeichnet und als 

 Spinnmaterial sehr gut verwendbar ist. Seit den vierziger Jahren wird 

 auch in Nordamerika viel Hanf produziert. Die dort gewonnenen Sorten 

 stimmen am meisten mit clem russischen Hanf iiberein. 



Man unterscheidet ferner nach der Zubereitung den gebrochenen 

 Hanf als Basthanf, den gehechelten Hanf oder Reinhanf je nach seiner 

 Giite als Spinn- und Schusterhanf und den beim Hecheln abfallenden, 

 kurzfaserigen , unreinen Hanf als Werg, Kodille oder Tors. In Italien 

 gewinnt man als Abfall des Reinhanfs ein relativ langfaseriges Werg, 



1) \V. F. Bruck, Studien ubcr Hant'bau in Italien. Tropenpflanzer, XV (1911), 

 p. 129ff. 



